( 62/, ) 



action. Les carbonates alcalins fondus l'attaquent lentement tandis qu'un 

 mélange de nitrate et de carbonate le décompose avec facilité. 



» Analyse. — Le siliciure de fer était attaqué par un mélange de nitrate 

 et de carbonate alcalins; le fer a été dosé sous forme de sesquioxyde et le 

 silicium à l'état de silice. 



» Nous avons obtenu ainsi les chiffres suivants : 



Théorie 

 1. 2. 3. 4. pour SiFe". 



Fer 79,20 81,10 82,12 81,43 80,00 



Silicium 20,96 19,04 18,02 18,69 20,00 



» Siliciure de chrome. — i" Lorsque dans une nacelle brasquée au sili- 

 cium, on place des fragments de fonte de chrome à 2 pour 100 de carbone, 

 métal beaucoup plus infusible que le fer, on peut, en chauffant un peu 

 au-dessus de 1200° dans un courant d'hvdrogène, produire la fusion du 

 chrome, sous forme de siliciure de chrome. Ici encore, grâce à sa ten- 

 sion de vapeur à l'état solide, le silicium a passé dans le chrome, et en a 

 produit la fusion. 



» Pour réussir cette expérience, il est important de monter son fourneau 

 à réverbère avec soin et d'en augmenter le tirage par un tuyau de 10 à 

 12™. Dans quelques-unes de ces expériences, le tube de porcelaine s'est 

 aplati et les deux parois se sont soudées l'une à l'autre. 



)) 2" On a chauffé au four électrique, dans un creuset de charbon, du 

 chrome non carburé avec i5 pour 100 de son poids de silicium. En em- 

 ployant un courant de 900 ampères et 5o volts, la chauffe doit durer 

 neuf minutes. 



» On obtient ainsi un culot à cassures cristallines, renfermant le sili- 

 ciure, noyé dans un excès de métal. 



» 3° On chauffe au four électrique un mélange de silice 60 parties, 

 sesquioxyde de chrome 200, charbon de sucre 70. Durée de la chauffe, 

 dix minutes. Intensité du courant : gSo ampères et 70 volts. On obtient 

 ainsi un culot très bien fondu, cassant et nettement cristallin. Quelques 

 géodes, qui se trouvent à l'intérieur du métal, sont tapissées d'aiguilles de 

 siliciure de chrome. 



» Les culots métalliques ainsi obtenus, grossièrement pulvérisés, sont 

 traités par l'acide fluorhydrique concentré et froid. Après quelques in- 

 stants, une attaque assez vive se produit; on modère l'action de l'acide, en 

 ajoutant un peu d'eau pour éviter toute élévation de température qui déter- 

 minerait l'attaque du siliciure. On lave à l'eau, et l'on reprend par l'acide 



